VOL. 01, No. 1 Juni - 2020

## PROSES PENGELOLAAN LIMBAH MARMER MENJADI PRODUK PAVING BLOCK
Andi Haslindah 1 , Ilham Idrus 2 , Try Agung Basuki 3 , Sultan Saiful 4
1,2,3,4 Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Islam Makassar Jl. Perintis Kemerdekaan Km.9 No.29 Makassar, Indonesia 90245
Email: andihaslindah.dty@uim-makassar.ac.id , ilhamidrus@uim-makassar.ac.id tryagungbasuki@gmail.com,

## ABSTRAK
Kabupaten  Pangkep  merupakan  salah  satu  daerah  penghasil  marmer  di  Indonesia,  pada  proses penambangannya  marmer  digunakan  untuk  kebutuhan furniture dan  lain  sebagainya  sehingga  pada prosesnya  menghasilkan  limbah.  Pemanfaatan  limbah  potongan  marmer  dapat  meminimalisir  jumlah tumpukan  limbah  yang  dapat  mencemari  kesuburan  tanah  dan  lingkungan.  Tujuan  penelitian  ini  Untuk mengetahui pembuatan produk paving block dan hasil uji kuat tekan dengan memanfaatkan limbah marmer. Dengan  menggunakan  rumus  uji  kuat  tekan  untuk  mengetahui  nilai  MPanya  apakah  produk  memenuhi standar SNI 03-0691-1996 pada uji kuat tekannya. Hasil dari penelitian ini Paving block yang memanfaatkan limbah  marmer  dari  bentuk  fisiknya  mempunyai  tampilan  yang  lebih  menarik  dengan  adanya  tambahan aksen  marmer  pada  permukaannya  dan  juga  sebagai  tulangan,  dalam  proses  pengujian  ini  paving  yang memanfaatkan limbah memiliki nilai tertingginya 30,36 MPa masuk dalam standar SNI 03-0691-1996 mutu B.  Kesimpulannya  pemanfaatan  limbah  marmer  menjadi  produk  paving  block  memiliki  pengaruh  besar terhadap  hasil  penguji  kuat  tekannya  dikarenakan  limbah  marmer  yang  diletakan  pada  paving  menjadi tulangan, sehingga produk paving block memiliki nilai uji kuat tekan yang tinggi yang dapat digunakan baik, ditaman, trotoar, maupun digarasi kendaraan pribadi.
Kata Kunci : Limbah, Marmer, Paving Block.

## ABSTRACT
Pangkep  district  is  one  of  the  marble-producing  areas  in  Indonesia,  in  the  mining  process,  marble  is  used  for furniture  and  so  on  so  that  in  the  process  it  produces  waste.  utilization  of  marble  slices  waste  can  minimize  the amount  of  piles  of  waste  that  can  pollute  soil  fertility  and  the  environment.  The  purpose  of  this  study  was  to determine the manufacture of paving block products and the results of the compressive  strength test using marble waste. by using the compressive strength test formula to determine the MPanya value whether the product meets the SNI 03-0691-1996 standard on the compressive strength test. The results of this study that paving blocks that utilize marble waste from their physical form have a more attractive appearance with the addition of marble accents on their  surface  and  also  as  reinforcement,  in  this  testing  process  paving  that  utilizes  waste  has  the  highest  value  of 30.36 MPa which is included in the standard. SNI 03-0691-1996 quality B. In conclusion, the use of marble waste to become a paving block product has a big influence on the results of the pressure test because marble waste is placed on the paving as reinforcement, so that the paving block product has a high compressive strength test value and can be used well, in garden, sidewalks, or in the garage of private vehicles.
Keywords : Waste, Marble, Paving Block
https://doi.org/10.47398/justme.v1i01.1
VOL. 01, No. 1 Juni - 2020

## PENDAHULUAN
Kebutuhan
masyarakat terhadap bangunan  terus  mengalami  peningkatan,  baik untuk  memenuhi  kebutuhan  pribadi  maupun untuk  tujuan  komersil.  Hal  tersebut  terlihat  dari banyaknya lahan yang berubah menjadi kompleks perumahan,  pusat  perbelanjaan,  fasilitas  umum dan  lain  sebagainya.  Berbagai  upaya  pun dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan bangunan (Asril Riyanto, 2002). Di  sisi  lain,  untuk  memenuhi  kebutuhan akan  bahan  bangunan  sering  kali  menimbulkan limbah.  Limbah  yang  terbantuk  dari  proses pengolahan  bahan  bangunan  tentunya  akan manjadi  masalah  yang  berkaitan  dengan  aspek lingkungan. Salah satu limbah yang sedang banyak diupayakan  penanganannya  adalah  limbah marmer.
Beberapa  daerah  di  Sulawesi  selatan memiliki  gunung-gunung  marmer  yang  telah diolah  dan  menyisakan  potongan-potongan marmer  yang  tidak  digunakan  lagi.  Kabupaten Pangkep  merupakan  salah  satu  daerah  penghasil marmer di Indonesia, pabrik pengolahan  marmer terus  berproduksi  dan  meninggalkan  banyak limbah  marmer  yang  berupa  potongan  dengan ukuran  yang  bervariasi  bentuknya  dan  beberapa partikel  halus,  dengan  terus  berproduksinya pabrik  pengolahan  batu  marmer  maka  limbah marmer  juga  akan  terus  bertambah  (Ermitha Ambun  Rombe  Dendo  dan  Harni  Eiren  Tarru, 2017).
Tujuan  penelitian  ini  Untuk  mengetahui pembuatan produk paving block dan hasil uji kuat tekan dengan memanfaatkan limbah marmer.

## METODE PENELITIAN
Sumber  data  yang  di  dapat  dalam penelitian  ini  ialah  hasil  dari  uji  kuat  tekan  pada produk  paving  block  yang  telah  di  baut sebelumnya sehingga di dapatkan nilai MPa pada paving block yang telah di uji.
Alat, Bahan dan Metode: Alat  yang  digunakan  pada  penelitian  ini adalah  gerinda,  sarung  tangan,  sekop,  ember plastik, amplas, gerobak, cetakan paving block dan palu  besi  sebagai  alat  pada  proses  penbuatan produk dari paving block.
Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah  semen,  pasir,  air,  abu  batu  dan  limbah potongan marmer.
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian ini yaitu mengunakan rumus uji kuat tekan untuk meghitung  nilai  MPa  sehingga  dapat  diketahui standar SNI 03-0691-1996 dan mutu pada paving block.

## HASIL DAN PEMBAHASAN:
1. Pembuatan
Pembuatan  produk  paving  block  dengan memanfaatkan  limbah  marmer,  langkah  awal adalah  mengumpulkan  limbah  marmer  yang berada pada lokasi bekas tambang. Setelah limbah marmer  sudah  terkumpul  kemudian  masuk ketahap selanjutnya yaitu pembentukan potongan marmer  tersebut  dengan  bentuk  bundar,  Setelah potongan  limbah  marmer  telah  terbentuk  dan rapi,  proses  selanjutnya  adalah  mencetak  produk paving  block,  pada  proses  pencetakan  ini campuran yang digunakan ialah 2 grobak pasir, 1 grobak abu batu, 1 sak semen dan air secukupnya.
Berdasarkan  tahap  pembuatan  paving block yang diolah menjadi sebuah produk dengan memanfaatkan limbah marmer menjadi percobaan  skala  kecil  dan  komponen  dari  hasil perlakuan  percobaan  yang  telah  dilakukan  yaitu sebagai berikut:
1. Semen sebagai bahan pengikat pada campuran.
2. Pasir sebagai bahan utama pada campuran.
3. Abu batu sebagai bahan tambahan pada campuran.
4. Limbah marmer yang telah di bentuk sebelumnya.
Untuk  mendapatkan  hasil  dari  paving block  dengan  memanfaatkan  limbah  marmer  di mulai dengan tahap sebagai berikut :
1. Proses  penyusunan  marmer  yang  telah dibentuk  sebelumnya  ke  dalam  cetakan paving block dengan jarak kurang lebih 3 cm.
2. Proses  selanjutnya  adalah  memasukan campuran ke dalam cetakan paving block.
3. Proses  selanjutnya  mencetak  paving  block dengan  cara  menekan  tuas  dari  cetakan  ke bawah  berulang-ulang  agar  campuran  yang telah dibuat sebelumnya dapat lebih padatan sehingga  produk  dari  paving  block  tersebut bisa lebih sempurna.
VOL. 01, No. 1 Juni - 2020
4. Proses  terahkir  adalah  tahap  penjemuran produk paving block di bawah sinar matahari langsung sehingga pengeringannya memakan waktu 28 hari.

## Sumber : Data diolah peneliti, 2020
Gambar 1 Produk Jadi Paving Block Sedangkan  pada  penelitian  sebelumnya yang  juga  memanfaatkan  limbah  marmer  yang dilakukan  oleh    (Meriyanti  Flowrinda  Lauata, 2013)  kualitas  kuat  tekan  paving  block  dengan menggunakan  serbuk  marmer  sebagai  bahan pengisi  agregat  halus  memiliki  daya  kuat  tekan yang  baik.  (Oky  Almindo,  Nasfruzal  Carlu,  Mufti Warman  Hasan,  2019)  penggunaan  agregat limbah  marmer  layak  digunakan  dan  dipakai sebagai  pencampur  agregat  kasar  dalam campuran beton.
Sehingga  pada  penelitian  ini  juga dimaksudkan untuk mengetahui proses pengelolaan  limbah  marmer  agar  mengurangi jumlah  limbah  yang  ada  pada  lingkungan  sekitar lokasi tambang.

## 2. Data Uji Kuat Tekan
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah dilakukan  mengenai  pembuatan  paving  block dengan  memanfaatkan  limbah  potongan  marmer pada  skala  laboratorium,  dimana  paving  block yang akan dilakukan uji sudah berumur 28 hari.
Sumber : Data diolah peneliti, 2020 Gambar 2 Grafik Tegangan uji tekan dengan memanfaatkan limbah marmer
Berdasarkan gambar 2 pada grafik diatas dapat  dilihat  hasil  uji  tekan  yang  dengan memanfaatkan  limbah  marmer  memiliki  nilai tegangan  300,26  kg/cm 2 ke  atas  sehingga  dapat disimpulkan bahwa uji kuat tekannya kuat.
Sumber : Data diolah peneliti, 2020 Gambar 3 Grafik tegangan uji tekan tidak memanfaatkan limbah marmer
Dari  gambar  3  grafik  diatas  dapat  dilihat pada  sampel  2  paving  yang  tidak  memanfaatkan limbah  marmer  memiliki  nilai  tegangan  291,60 kg/cm 2 pada  uji  kuat  tekannya  sedangkan  pada sampel  5  nya  memiliki  nilai  tegangan  270,12 kg/cm 2 .  Nilai  ini  merupakan  nilai  terendah  hasil uji  kuat  tekannya,  salah  satu  faktor  yang meyebabkan  turunnya  nilai  hasil  uji  kuat tekan yaitu  adanya  retakkan  halus  pada  sampel  uji  paving block.
Tabel 1 Perbandingan produk paving block.
Sumber : Data diolah peneliti, 2020
VOL. 01, No. 1 Juni - 2020
Pada  table  1  diatas  dapat  dilihat perbandingan  antara  paving  block  dengan memanfaatkan  limbah  marmer  dan  paving  block yang  tidak  memanfaatkan  limbah  marmer memliki  nilai  tegangan/MPa  yang  berbeda  dalam pengujiannya,  sampel  dengan  memanfaatkan limbah  marmer  memiliki  nilai  uji  kuat  tekan tertinggi 30,36 MPa sedangkan sampel yang tidak memanfaatkan  limbah  marmer  memiliki  nilai  uji kuat tekan tertinggi 28,60 MPa.

## Sumber : Data diolah peneliti, 2020
Gambar 4 Grafik Perbandingan Antara Paving Block
Berdasarkan  gambar  4  grafik  diatas menunjukan  hasil  perbandingan  Megapascal (MPa)  pada  proses  pengujian  kuat  tekannya, dalam  proses  pengujian  ini  paving  yang memanfaatkan  limbah  memiliki  nilai  tertingginya 30,36 MPa, sedangkan  yang tidak memanfaatkan marmer  uji  kuat  tekan  tertingginya  28,60  MPa tetapi  dari  kedua  sampel  paving  block  masuk dalam  standar  mutu  SNI  03-0691-1996  dengan mutu B ,  paving  block  jenis  ini  biasa  digunakan untuk pelataran parkir. Dan dari perbandingan ini dapat  diketahui  bahwa  limbah  marmer  selain untuk  menambah  kesan  manarik  juga  dapat menjadi tulangan pada produk paving block.
Menurut  (Safrin  Zuraidah  dan  Rahmat Arif  Jatmiko,  2007)  bahwa  pengujian  hipotesis dengan  melakukan    pengujian  agregat  kasar  dari marmer  bisa  dipakai  untuk  pengganti  kerikil tetapi  hanya  untuk  beton  mutu  rendah  saja  yang dipakai  untuk  elemen  non  struktur,  misalkan: baton rabat dan paving block.

## KESIMPULAN:
Berdasarkan  latar  belakang  rumusan masalah  dan  pembahasan  hasil  penelitian  maka penelitian  terhadap  pembuatan  produk  paving block dengan memanfaatkan limbah dari marmer, menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:
1. Pembuatan  produk  paving  block  dengan memanfaatkan limbah marmer menghasilkan produk  paving  block  yang  memiliki  motif yang  sangat  beda  dari  produk  paving  block yang  telah  ada  sebelumnya  sehingga  dapat menjadi  suatu  terobosan  baru  pada  produk paving block.
2. Dalam  pengujian  kuat  tekan  pada  paving block dengan memanfaatkan limbah marmer menghasilkan  nilai  tertinggi  30,36  MPa  dan hasil  nilai  terendahnya  ialah  29,45  MPa sehingga keduanya masuk dalam standar SNI 03-0691-1996 dengan mutu B.
3. Pemanfaatan  limbah  marmer  menjadi produk  paving  block  memiliki  pengaruh besar  terhadap  hasil  penguji  kuat  tekannya dikarenakan  limbah  marmer  yang  diletakan pada  paving  menjadi  tulangan,  sehingga produk  paving  block  memiliki  nilai  uji  kuat tekan yang tinggi yang dapat digunakan baik, ditaman, trotoar, maupun digarasi kendaraan pribadi.

## UCAPAN TERIMA KASIH:
Terima  kasih  kepada  para  dosen pembimbing  penguji,  dan  teman  –teman  yang selalu  memberikan  arahan  dan  masukannya sampai  terselesainya  penelitian  ini,  Terima  kasih juga  kepada  kedau  orang  tua  kami  yang  selalu memberikan  doa,  dorongan  serta  dukungan secara moral maupun moril.

## DAFTAR PUSTAKA:
Asril Riyanto, 2002, Batu Pualam (Marmer), Bahan Galian  Industri, Direktorat    Jenderal Pertambangan  Umum,  Pusat  Penelitian  dan Pengembangan Teknologi Mineral, B.30.94. Ermitha  Ambun  Rombe  Dendo  dan  Harni  Eiren
Tarru,  2017, Pemanfaatan  Limbah Marmer  Sebagai  Bahan  Perkerasan Jalan Pada Campuran Hot Rolled Sheet- Binder  Course ,  Skripsi,  Program  Studi
VOL. 01, No. 1 Juni - 2020
Teknik Sipil,Universitas Kristen Indonesia Toraja. Meriyanti  Flowrinda  Lauata,  2013, Pemanfaatan Limbah  Serbuk  Batu  Marmer  dari Gunung  Batu  Naitapan  Kabupaten Timor Tengah Selatan pada Campuran Paving  Block ,  Skripsi,  Universitas  Nusa Cendana. Oki  Almindo,  Nasfryzal  Carlo,  Mufti  Warman
Hasan,  2019, Pengaruh  Pemanfaatan
Limbah Marmer Sebagai Bahan Pengganti Agregat Kasar Pada
Campuran  Beton  Terhadap  Nilai  Kuat Tekan ,  Skripsi,  Program  Studi  Teknik Sipil, Universitas Bung Hatta, Padang Safrin  Zuraidah  dan  Rahmat  Arif  Jatmiko,  2007,
Pengaruh Penggunaan Limbah Pecahan Batu Marmer Sebagai Alternatif  Pengganti  Agregat  Kasar
Pada  Kekuatan  Beton ,  Skripsi,  Program Studi  Teknik  Sipil,  Universitas  Dr. Soetomo Surabaya.